l302 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



nous avons reconnu que si l'argent ne renferme que 2 à 4 pour 100 de 

 silicium on obtient un bon rendement. 



» D'après nos expériences, il semble qu'il n'y ait pas une limite exacte 

 pour la production de cette nouvelle variété; mais que cette limite se ren- 

 contre aux environs de 4 pour 100. Au-dessous de 2 pour 100, le silicium 

 est à peu près entièrement soluble dans l'acide fluorhydrique. 



» Toutes ces chauffes ont été faites, soit avec un four électrique à résis- 

 tance, soit avec le four à arc décrit par l'un de nous. 



» La variation de la température à laquelle est soumis l'argent ne paraît 

 pas avoir d'influence sur le rendement. Il en est de même pour la vitesse 

 de refroidissement. 



)) Propriétés du silicium soluble dans V acide fluorhydrique . — Les cristaux 

 de cette nouvelle variété de silicium se présentent en lamelles minces, 

 jaunes et transparentes, de même couleur que le silicium préparé dans 

 l'aluminium. La grandeur des cristaux dépend de la vitesse de refroidisse- 

 ment. Suivant leur épaisseur, ils sont opaques ou transparents. La couleur 

 de ce silicium est un peu plus foncée, lorsque les cristaux sont minces, que 

 celle du silicium ordinaire. 



» La densité a été déterminée dans l'eau et dans la benzine à +20°; 



mais les chiffres sont voisins de ceux indiqués pour le silicium amorphe ou 



cristallisé : 



Si soluble à 98 pour 100 D : 2 , 42 



Si » à 99 )) 2,38 



Si » à 99 )) 2,3 



» Dans la benzine : 



Si soluble à 99 pour 100 D : 2,42 



Si » à 99 » 2,42 



» La différence de densité n'est donc pas bien accusée : le silicium cris- 

 tallisé de Deville ayant une densité de 2,49 et le silicium amorphe de Vigou- 

 reux de 2,35. 



)) Si l'on chauffe ce silicium à 1200°, dans l'hyclrogène ou dans l'azote, 

 sa solubilité, dans l'acide fluorhydrique, n'est en rien changée. 



» Analyse du silicium soluble dans l'acide fluorhydrique. — Cette variété, 

 chauffée dans le vide à la température de 1200°, a conservé toutes ses pro- 

 priétés et n'a fourni aucun dégagement de gaz. Il ne contient donc pas 

 d'hydrure. Ces cristaux, traités par l'acide sulfurique, n'ont pas donné 

 traces de vapeurs nitriques reconnaissables par la brucine; ils ne ren- 



